natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The laminated glass pane(s) or glass-plastics pane(s) yield(s) and break(s), displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
Laminoitu lasi tai lasi-muovilasi antaa periksi ja rikkoutuu siten, että siinä on useita kehämäisiä säröjä, joiden keskipiste on suunnilleen iskukohta.
Tears in the interlayer(s) are allowed provided that the manikin's head does not pass through the test piece;
Välikerroksissa voi olla repeämiä, mutta testinuken pää ei saa mennä testikappaleen läpi.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory with respect to behaviour under head impact, if all of the tests have given a satisfactory result.
Hyväksyttäväksi toimitettu testikappalesarja katsotaan pääniskutestin kannalta hyväksyttäväksi, jos kaikista testeistä saadaan hyväksyttävä tulos.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to multiple-glazed units or parts of multiple-glazed units located at places which are essential to the driver's vision.
Liitteen 3 kohdassa 9.1 vahvistettuja valonläpäisevyyttä koskevia vaatimuksia sovelletaan sellaisiin moninkertaisiin ikkunoihin tai niiden osiin, jotka sijaitsevat kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta olennaisissa paikoissa.
The windscreen’s features taken into account are:
Huomioon otettavat tuulilasin ominaisuudet:
A group is made up of a thickness class
Ryhmä koostuu paksuusluokasta.
Classification is performed in ascending order of developed area
Luokittelu suoritetaan aihion alan mukaan nousevassa järjestyksessä.
1 for the largest
1 – pienin
1 for the smallest
1 – suurin
2 for the next largest after 1
2 – 1:n jälkeen seuraavaksi pienin
2 for the next smallest after 1
2 – 1:n jälkeen seuraavaksi suurin
3 for the next largest after 2
3 – 2:n jälkeen seuraavaksi pienin
3 for the next smallest after 2
3 – 2:n jälkeen seuraavaksi suurin
4 for the next largest after 3
4 – 3:n jälkeen seuraavaksi pienin
4 for the next smallest after 3
4 – 3:n jälkeen seuraavaksi suurin
5 for the next largest after 4
5 – 4:n jälkeen seuraavaksi pienin
5 for the next smallest after 4
5 – 4:n jälkeen seuraavaksi suurin
Within each of the two series defined under paragraph 3 above, the heights of segment shall be indicated as follows:
Kohdassa 3 määritellyissä kahdessa sarjassa segmenttien korkeudet ilmoitetaan seuraavasti:
1 for the greatest height of segment,
1 – suurin segmentin korkeus,
2 for the next greatest,
2 – seuraavaksi suurin,
3 for the next greatest,
3 – seuraavaksi suurin,
Within each of the two series defined under paragraph 3 above, the curvatures shall be indicated as follows:
Kohdassa 3 määritellyissä kahdessa sarjassa kaarevuus ilmoitetaan seuraavasti:
1 for the smallest curvature,
1 – pienin kaarevuus,
2 for the next smallest,
2 – seuraavaksi pienin,
3 for the next smallest,
3 – seuraavaksi pienin,
The numbers assigned to each windscreen in the two series defined under paragraph 3 above shall be added together.
Kullekin kohdassa 3 määriteltyyn kahteen sarjaan kuuluvalle tuulilasille annetut numerot lasketaan yhteen.
The windscreen among those having the five largest areas which has the smallest total, and the windscreen among those having the five smallest areas which has the smallest total, shall be subjected to complete tests as defined in one of Annexes 4, 6, 8, 9 and 10.
Liitteessä 4, 6, 8, 9 tai 10 määritellyt täydelliset testit tehdään aihion alaltaan viiden suurimman ja aihion alaltaan viiden pienimmän lasin ryhmästä sille lasille, jonka yhteissumma on pienin.
The other windscreens of the same series shall be subjected to the tests of optical qualities described in Annex 3, paragraph 9.
Muille kyseisten sarjojen tuulilaseille tehdään liitteessä 3 olevassa 9 kohdassa tarkoitettu optisten ominaisuuksien testi.
Numbering by the procedures defined in paragraphs 3, 4 and 5 above shall be performed again.
Kohdissa 3, 4 ja 5 tarkoitettu numerointi on tehtävä uudelleen.
If the sum of the numbers assigned to the windscreen newly incorporated among the five largest or the five smallest windscreens.
Jos viiden suurimman tai viiden pienimmän tuulilasin joukkoon lisätylle tuulilasille annettujen numeroiden summa
Light transmission.
valonläpäisytesti.
For treated laminated-glass windscreens, the tests prescribed in paragraphs 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 and 9.3.1.2.
Käsitellyt laminoidut tuulilasit: kohdissa 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 ja 9.3.1.2 tarkoitetut testit.
For windscreens faced with plastics material, the tests prescribed in paragraph 9.3.1.1 or 9.3.1.2, as the case may be.
Muovipäällysteiset tuulilasit: kohdassa 9.3.1.1 tai 9.3.1.2 tarkoitetut testit tapauksen mukaan.
If not, only the tests prescribed for checking optical qualities as described in Annex 3, paragraph 9, shall be carried out.
Jos uuden lasin numeroiden summa ei ole pienin, riittää optisten ominaisuuksien tarkastaminen liitteen 3 kohdan 9 mukaisesti.
RIGID PLASTIC PANES
JÄYKÄT MUOVI-IKKUNALASIT
Trade names or marks;
Kauppanimi tai tavaramerkki.
The chemical designation of the material.
Materiaalin kemiallinen nimitys.
The classification of the material by the manufacturer.
Valmistajan materiaalille antama luokitus.
The process of manufacture.
Valmistusprosessi.
The thickness tolerance limit for extruded plastic products is ± 10 per cent of the nominal thickness.
Suulakepuristettujen muovituotteiden paksuustoleranssi on ± 10 prosenttia nimellispaksuudesta.
For plastic products produced by other techniques (e.g. cast acrylic sheet), the acceptable thickness tolerance is given by the equation (thickness tolerance limits mm
Muilla menetelmillä valmistettujen muovituotteiden (esim. valettujen akryylilevyjen) paksuustoleranssi saadaan kaavasta (paksuustoleranssi mm
where e is the sheet thickness in millimetres.
, jossa e on lasin paksuus millimetreinä.
The colouring of the plastic product.
Muovituotteen väri.
The nature of the surface coating.
Pinnoitteen laji.
The presence or absence of conductors or heating elements.
Mahdolliset johtimet tai lämmityselementit lasissa.
In the case of rigid plastic panes the tests shall be conducted either on flat test pieces rigorously representative of the finished product or on finished parts.
Jäykkien muovi-ikkunalasien testaukset on suoritettava käyttäen joko tarkoin valmista tuotetta vastaavia tasomaisia testikappaleita tai valmiita laseja.
The test pieces shall be freed from protecting maskings and have to be cleaned carefully before the test.
Ennen testausta testikappaleista on poistettava suojakalvot, ja ne on puhdistettava huolellisesti.
They shall be stored for 48 hours at a temperature of 23 °C + 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent.
Kappaleita on pidettävä 48 tunnin ajan 23 ± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 12.
Käytettävä menetelmä kuvaillaan liitteen 3 kohdassa 12.
Six flat test pieces 1170 mm × 570 + 0/– 2 mm or six complete parts shall be subjected to testing.
Testataan kuusi tasomaista kappaletta, joiden mitat ovat 1170 × 570 + 0/– 2 mm, tai kuusi täydellistä lasia.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.2.
Käytettävä menetelmä kuvaillaan liitteen 3 kohdassa 3.2.
For glazing like partitions and separating windows which have impact probability (classification VIII/A) the drop height shall be 3 m. The HIC value is also to be measured.
Testattaessa sellaisia laseja, kuten väliseiniä, joihin iskeytymisen todennäköisyys on suuri (luokitus VIII/A), pudotuskorkeuden on oltava 3 m. Myös päävamma-arvo (HIC) on mitattava.
For glazing like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities (classification VIII/B) the drop height shall be 1,5 m. The HIC value is also to be measured.
Testattaessa sellaisia laseja, kuten sivu-, taka- ja kattoikkunoita, joihin iskeytymisen todennäköisyys on pienempi (luokitus VIII/B, pudotuskorkeuden on oltava 1,5 m. Myös HIC-arvo on mitattava.
For glazing which do not have contact possibilities as well as for small windows in vehicles and for all windows in trailers (classification VIII/C) there will be no headform testing.
Pääniskutestiä ei tehdä laseille, joihin iskeytyminen ei ole mahdollista, pienille ikkunoille eikä perävaunujen ikkunoille (luokitus VIII/C).
All the tests give satisfactory results, or
Kaikista testeistä saadaan hyväksyttävä tulos.
One test having an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces give satisfactory results.
Jos yhdestä testistä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla suoritetusta lisätestisarjasta saadaan hyväksyttävät tulokset.
MECHANICAL STRENGTH TEST 227 g BALL TEST
MEKAANISEN LUJUUDEN TESTI – 227 g:N KUULATESTI
Without conductors or heating elements;
Lasissa ei ole johtimia tai lämmityselementtejä.
With conductors or heating elements.
Lasissa on johtimia tai lämmityselementtejä.
Ten flat square pieces 300 mm + 10/– 0 mm or ten substantially flat finished parts shall be subjected to testing.
Testataan kymmenen tasomaista neliön muotoista kappaletta (300 mm + 10/– 0 mm) tai kymmenen pääosin tasomaista valmista tuotetta.
The method used shall be that prescribed in Annex 3, paragraph 2.1.
Käytettävä menetelmä kuvaillaan liitteen 3 kohdassa 2.1.
For intermediate values of test piece thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop shall be interpolated.
Jos testikappaleen paksuus on jokin väliarvo 3 ja 6 millimetrin välillä, pudotuskorkeus interpoloidaan.
The ball does not penetrate the test piece
kuula ei mene testikappaleen läpi
The test piece does not break into separate pieces
testikappale ei hajoa erillisiin osiin.
Eight or more separate tests give a satisfactory result at the drop height.
Kahdeksasta tai useammasta erillisestä testistä saadaan hyväksyttävä tulos asianomaisella pudotuskorkeudella.
Three or more tests having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Kun kolmesta tai useammasta testistä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla suoritetusta lisätestisarjasta saadaan hyväksyttävät tulokset.
227 g ball test at – 18 °C ± 2 °C
227 g:n kuulatesti lämpötilassa – 18 °C ± 2 °C
To minimise the temperature change of the test piece, the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Testikappaleen lämpötilanmuutoksen minimoimiseksi testi on suoritettava 30 sekunnin kuluessa siitä, kun kappale on otettu vakiointilaitteesta.
The test method shall be that described in paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Testissä on käytettävä tämän liitteen kohdassa 5.3 tarkoitettua menetelmää sillä erotuksella, että testauslämpötila on – 18 °C ± 2 °C.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply; the test is performed for either 1000, 500 or 100 cycles to measure abrasion of the surface of the product.
Sovelletaan liitteen 3 kohdan 4 vaatimuksia. Testauksessa suoritetaan 1000, 500 tai 100 testisykliä tuotteen pinnan naarmuuntumisen mittaamiseksi.
In the case of glazing of class L, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 2 per cent after 1000 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
Luokan L lasien osalta naarmuuntumistestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos valon hajaantumisen kokonaisarvo naarmuttamisen jälkeen on enintään 2 prosenttia, kun testikappaleen ulkopinta on käynyt läpi 1000 testisykliä, ja enintään 4 prosenttia, kun testikappaleen sisäpinta on käynyt läpi 100 testisykliä.
In the case of glazing of class M, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 10 per cent after 500 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
Luokan M lasien osalta naarmuuntumistestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos valon hajaantumisen kokonaisarvo naarmuttamisen jälkeen on enintään 10 prosenttia, kun testikappaleen ulkopinta on käynyt läpi 500 testisykliä, ja enintään 4 prosenttia, kun testikappaleen sisäpinta on käynyt läpi 100 testisykliä.
A set of test pieces for approval shall be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
Hyväksyttäväksi toimitettu testikappalesarja katsotaan hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All test pieces meet the requirements or
kaikki testikappaleet ovat vaatimusten mukaisia tai
One test piece having failed, a repeat of the tests on a new set of test pieces gives a satisfactory result.
jos yksi testikappale ei täytä vaatimuksia, uudella sarjalla suoritetuista uusintatesteistä saadaan hyväksyttävät tulokset.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.4, shall apply.
Sovelletaan liitteen 3 kohdan 6.4 vaatimuksia.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes and to light with water spray for 18 minutes.
Säteilyaltistuksen aikana testikappaleet altistetaan vesisuihkulle seuraavasti: 120 minuutin syklin aikana kappale altistetaan valolle ilman vesisuihkua 102 minuutin ajan ja valolle ja vesisuihkulle 18 minuutin ajan.
Three flat test pieces 130 mm × 40 mm cut from a flat sheet sample shall be subjected to testing.
Testi on tehtävä kolmelle tasomaiselle testikappaleelle, jotka on leikattu tasomaisesta näytelevystä ja joiden koko on 130 mm × 40 mm.
The light transmittance measured in accordance with Annex 3, paragraph 9.1 does not fall below 95 per cent of the pre-weathering value.
Valonläpäisevyys mitattuna liitteen 3 kohdan 9.1 mukaisesti on vähintään 95 prosenttia ennen testiä mitatusta arvosta.
Additionally, for windows which are required for driver visibility the value shall not fall below 70 per cent.
Kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta olennaisten lasien osalta arvon on oltava vähintään 70 prosenttia.
No bubbles or other visible decompositions, discolorations, milkiness or crazing shall occur during weathering.
Testin aikana lasissa ei saa ilmetä havaittavia kuplia tai muita huononemia, eikä värinmuutoksia, himmeyttä tai säröilyä.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
Hyväksyntää varten toimitettu testikappalesarja katsotaan säänkestävyystestin kannalta hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All test pieces have given a satisfactory result.
Kaikilla testikappaleilla saadaan hyväksyttävä tulos.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces or samples gives satisfactory results.
Jos yhdestä testikappaleesta on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappale- tai näytesarjalla suoritetusta uudesta testisarjasta saadaan hyväksyttävät tulokset.
The requirements of Annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated rigid products.
Liitteen 3 kohdan 13 vaatimuksia sovelletaan vain pinnoitettuihin jäykkiin tuotteisiin.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from paragraph 6.2.
Hilaristikkotesti tehdään yhdelle kohdan 6.2 mukaisen testin testikappaleelle.
The test piece shall be considered satisfactory from the point of view of approval if one of the following conditions is met:
Testikappaleen katsotaan olevan hyväksyttävä, jos yksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece of the test from paragraph 6.2 gives satisfactory results.
Jos testin tulos on epätyydyttävä, toisella 6.2 kohdan mukaisen testin testikappaleella tehdystä uudesta testistä saadaan hyväksyttävä tulos.
And if the light transmittance measured according to Annex 3, paragraph 9.1 does not fall to less than 95 per cent of the pre-test value and additionally to no less than 70 per cent for any window required for driver visibility.
ja jos valonläpäisevyys mitattuna liitteen 3 kohdan 9.1 kohdan mukaisesti on vähintään 95 prosenttia testiä edeltäneestä arvosta ja vähintään 70 prosenttia kaikkien kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta olennaisten ikkunoiden osalta.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent, and then subjected to the 227 g ball drop test described under item 5 of this annex.
Testin jälkeen testikappaleita on säilytettävä vähintään 48 tunnin ajan 23 ± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa, minkä jälkeen niille on tehtävä tämän liitteen 5 kohdassa tarkoitettu 227 g:n kuulatesti.
The requirements of Annex 3, paragraph 9.1 shall apply for products which are requisite for driver visibility.
Tuotteisiin, jotka ovat olennaisia kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta, sovelletaan liitteen 3 kohdan 9.1 kohdan vaatimuksia.
A set of test pieces shall be considered as satisfactory if one of the following conditions is met:
Testikappalesarja katsotaan hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All test pieces give satisfactory results.
Kaikista testeistä saadaan hyväksyttävä tulos.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
Jos yhdestä testikappaleesta on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla saadaan hyväksyttävä tulos.
All samples give a satisfactory result.
Kaikki näytteet antavat hyväksyttävän tuloksen.
One sample having given an unsatisfactory result a second set of samples gives satisfactory results.
Jos yhdestä näytteestä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella näytesarjalla saadaan hyväksyttävä tulos.
RESISTANCE TO CHEMICALS
KEMIKAALINKESTÄVYYS
The requirements of Annex 3, paragraph 11, shall apply.
Sovelletaan liitteen 3 kohdassa 11 esitettyjä vaatimuksia.
All samples give satisfactory results.
Kaikki näytteet antavat hyväksyttävän tuloksen.
One sample having given an unsatisfactory result, a second set of samples gives satisfactory results.
Jos yhdestä näytteestä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla saadaan hyväksyttävä tulos.
FLEXIBLE PLASTIC PANES
TAIPUISAT MUOVI-IKKUNALASIT
Flexible plastic panes shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Taipuisien muovi-ikkunalasien katsotaan kuuluvan eri tyyppeihin, jos ne eroavat toisistaan vähintään yhden seuraavassa mainitun pää- tai sivuominaisuuden osalta.
Trade names or marks,
Kauppanimi tai tavaramerkki.
The nominal thickness (e), a manufacturing tolerance being allowed: ± (0,1 mm + 0,1 . e); d > 0,1 mm.
Nimellispaksuus (e), kun sallitaan valmistustoleranssi ± (0,1 mm + 0,1. e); d > 0,1 mm.
The nature of the surface coating(s).
Pinnoitteen laji.
In both cases the test piece shall in every respect be rigorously representative for the glazing which are produced in the run and for which approval is being sought.
Molemmissa tapauksissa testikappaleen on joka suhteessa täysin vastattava sarjavalmisteisia laseja, joille hyväksyntää haetaan.
The test pieces shall be freed from protecting masks and have to be cleaned carefully before the test.
Ennen testausta testikappaleista on poistettava suojakalvot, ja ne on puhdistettava huolellisesti.
They shall be stored for 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent.
Kappaleita on pidettävä 48 tunnin ajan 23 ± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa.
10 seconds after a 180° folding, the material shall not show any fracture or damage at the point of bending.
Kymmenen sekunnin kuluttua 180 asteen taivutustestistä materiaalissa ei saa näkyä säröjä tai vaurioita taivutuskohdassa.
227 g ball test at 20 °C ± 5 °C
227 g:n kuulatesti lämpötilassa 20 °C ± 5 °C
Ten flat square pieces 300 mm + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Testataan kymmenen tasomaista testikappaletta, joiden sivun pituus on 300 mm + 10/– 0 mm.
Eight or more tests give a satisfactory result at the height of drop.
Kahdeksasta tai useammasta erillisestä testistä saadaan hyväksyttävä tulos asianomaisella pudotuskorkeudella.
More than two tests having given an unsatisfactory result at the minimum height of drop, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Kun useammasta kuin kahdesta testistä on saatu epätyydyttävä tulos pienimmällä pudotuskorkeudella, uudella testikappalesarjalla suoritetusta lisätestisarjasta saadaan hyväksyttävät tulokset.
To minimise the temperature change of the test piece the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Testikappaleen lämpötilanmuutoksen minimoimiseksi testi on suoritettava 30 sekunnin kuluessa siitä, kun kappale on otettu vakiointilaitteesta.
The test method shall be that described in paragraph 4.2.2 of this annex, except that the test piece temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Testissä on käytettävä tämän liitteen 4.2.2 kohdassa tarkoitettua menetelmää sillä erotuksella, että testauslämpötila on – 18 °C ± 2 °C.
Interpretation of results as in paragraph 4.2.3 of this annex.
Tulokset tulkitaan tämän liitteen kohdan 4.2.3 kohdan mukaisesti.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.4 shall apply.
Sovelletaan liitteen 3 kohdassa 6,4 esitettyjä vaatimuksia.
All samples have given satisfactory results.
Kaikki näytteet antavat hyväksyttävän tuloksen.
One sample having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
Jos yhdestä testikappaleesta on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla saadaan hyväksyttävä tulos.
RIGID PLASTIC MULTIPLE-GLAZED UNITS
JÄYKKÄÄ MUOVIA OLEVAT MONINKERTAISET IKKUNAT
(Annex 16 is only valid for multiple-glazed units assembled of two panes)
(Liitettä 16 sovelletaan vain kahdesta lasista koostuviin moninkertaisiin ikkunoihin.)
The chemical designation of the component sheets.
Lasikomponenttien materiaalin kemiallinen nimitys.
The classification of the sheets by the manufacturer.
Valmistajan lasikomponenteille antama luokitus.
The thickness of the component sheets.
Lasikomponenttien paksuus.
The process of window manufacture.
Ikkunan valmistusprosessi.
The width of air gap between the component plastic sheets.
Lasikomponenttien välisen raon leveys.
The colouring of the plastic sheets.
Lasikomponenttien väri.
The nature and type of coating.
Pinnoitteen laji ja tyyppi.
In the case of rigid plastic multiple-glazed units, tests will be performed on either flat test pieces or finished parts depending upon test requirements.
Jäykkää muovia olevien moninkertaisten ikkunoiden testit tehdään käyttäen joko tasomaisia testikappaleita tai kokonaisia laseja sen mukaan, mitä testausvaatimukset edellyttävät.
The test pieces shall be freed from protecting maskings and cleaned before testing.
Ennen testausta testikappaleista on poistettava suojakalvot, ja ne on puhdistettava huolellisesti.
They shall be stored for 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 per cent ± 5 per cent prior to testing.
Ennen testausta kappaleita on pidettävä 24 tunnin ajan 23 ± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa.
The nominal thickness tolerance for extruded plastic products is ± 10 per cent of the nominal thickness.
Suulakepuristettujen muovituotteiden paksuustoleranssi on ± 10 prosenttia nimellispaksuudesta.
Thickness tolerance limits mm
paksuustoleranssi mm
Where e is the sheet nominal thickness.
jossa e on levyn nimellispaksuus.
NB: Where the thickness is not constant due to forming techniques, the measurement of the thickness will be at the geometric centre of the unit.
Huomautus: Jos paksuus ei ole valmistustekniikasta johtuen tasainen, se mitataan yksikön geometrisestä keskustasta.